(69 ) 

 De inenic que le pliliiip, irAineriqiie , cekii ties Moiits-Ourals , 

 traite par I'acide nitrique, se parlage en deux portions, I'line so- 

 luble Jans cet at kle , et Tautre insoluble, et qui doiventetre exa- 

 minees separement. Dans iin precedent memoire, j'ai exanaine la 

 composition de la purtie soluble ties deux especes de plaline, et 

 miiintenant il s'agit de riicoiuiailre les eleniens de la parlie inso- 

 luble. Cent grammes de la mine de plaline qui se vend a lamonnaie 

 de Peter^bourg, I'urent dig^-res dans Tatide nitrique. Apres m'etre 

 assure que I'addition de nouvelles doses d'acide nitrique ne dimi- 

 nuait plus la portion indissouto, je la separai du liquide par le 

 filtre. Le residii fut desseche, puis lave par une dissolution de 

 polasse, et enfin evapore. On melangea ce residu avec quelques 

 cristaux de salpetre, et on fondit le melange. Apres le refroidisse- 

 raent de la masse, celle-ci fut deiayee dans I'cau , et le depot qui 

 s'y forma, au bout de quelque temps, fut sepaie de la portion 

 disjoute, par decantation. Ce depot fut de nouveau fondu avec 

 de la potasse et du salpetre ; la masse refroidie fut redissoute dans 

 I'eau, et le residu fut traite de nouveau par la polasse. Ce traite- 

 ment fut repete, jusqu'a ce que le residu eQt perdu I'aspect me- 

 talliquc. Ce residu fut joint aux dissolutions, et celles-ci sursatu- 

 rees par de I'acide nitrique. En versant cet acide, 11 se forma un 

 abondant precipite noir, et il se degagea une forte odeur d'os- 

 miuu). Onsoumitensuite le liquideuladislillation dansunecornue , 

 afiu de meilre I'osniium en liberie. Quand le volume du liquide 

 fut a pen pres reduil de moitie, on arrela la distillation. Le liquide 

 fut abandonne au refroidissement et au repos , pour voir s'il ne s'y 

 deposerait pas quelques cristaux. Apres vingt-quatre heures, 

 j'y trouvai de longs cristaux prismatiques d'un blanc rougeatre 

 et d'un eclat remarquable. Le liquide, retire de la cornue, fut 

 melange avec de I'eau. Les cristaux" furent parfaitement dissous. 

 La dissolution fut versee dans une capsule concentree, et, par le 

 ret'roidissement, les cristaux reparureut. Voici les essais auxquels 

 on les soumit : 



1°. Exposes sur du charbon a la flamme du chalumeau, une 

 parlie se sublime, et le reste donne un globule nietallique. 



2°. Ces cristaux furent dissous dans I'eau; on y ajoula un pen 

 d'acide muriatique, et on y plongea un uiorceau de zinc, qui 

 bientcit se recouvril d'une couche foncee de melal reduit. 



